360 Zur Holzkunde. 
käme. Das klingt glaublich, denn die reine Holzfaser ist wenig 
der Zerstörung durch die Zeit unterworfen, die Eiweiss-Stoffe des 
Holzes dagegen sind es, welche die Verwesung am stärksten be- 
eimstigen und diese werden zunächst vom Wasser ausgelaugt. 
Das Wasserbad empfiehlt sich auch, wenn der Harzreichtum eines 
Holzes einer bestimmten Verwendung nachteilig ist; seine teil- 
weise Beseitigung durch dieses Verfahren ist möglich, das so gut 
im Süsswasser wie Seewasser ausführbar ist. Im letzteren Falle 
liegt jedoch die Gefahr vor, dass das Holz durch die Seewürmer 
Teredo navalis und Limnoria terebrans angegriffen wird. Es muss 
deshalb eine sorgfältige Überwachung stattfinden. 
Ein zwei- bis dreiwöchiges Wasserbad mag häufige als eine 
‚gute Vorbereitung für das Trocknen an der Luft befunden werden, 
doch ist zu beachten, dass, einerlei wie lange das Bad dauert, 
das Holz entweder vollständig untergetaucht oder von Zeit zu 
Zeit gewendet werden muss. 
Als ein teilweises Trocknungsverfahren kann auch das 
Dämpfen des Holzes betrachtet werden, das zur Anwendung kommen 
muss, wenn grosse Stücke gebogen werden sollen, was am häufigsten 
im Schiffbau vorkommt. Die Regel ist, dass auf je 3 Zentimeter 
Dicke eine Stunde gedämpft wird. Das Verfahren ist zuweilen 
der Stärke des Holzes nachteilig, allein es schützt vor Verwesung, 
Werfen und Aufreissen und beschleunigt das Trocknen. 
Zum Dämpfen wird ein Apparat benutzt, der aus einem 
Dampfkessel und einem zum Einlegen des Holzes bestimmten 
eisernen Kasten, mit Zement oder Mauerwerk überkleidet, besteht. 
In den dicht verschliessbaren Kasten wird ein dauernder Strom 
Wasserdampf geleitet, der, nachdem er sich zu Wasser verdichtet 
und die Saftbestandteile aufgelöst hat, durch einen Hahn abge- 
lassen wird. Die ablautfende Brühe ist stets dunkel, so braunrot 
bei Mahagoni, schwarzbraun bei Eichen u. s. w., so bald sie hell 
tliesst wird das Verfahren als beendet betrachtet. Die gedämpften 
Hölzer werden nach der ‚bereits geschilderten Weise in der Luft 
oder der Trockenkammer getrocknet; ihr Gewichtsverlust durch 
das Dämpfen beträgt 5 bis 10°, 
Die Temperatur des Dampfes darf keinenfalls 100° C. über- 
schreiten, da sonst die Holzfasern not leiden, etwa 80° werden 
am geeigmetsten erachtet. 
